CRISTAUX MIXTES DANS DES SYSTEMES TERNAIKES. 



489 



fait son apparition- Comme la surface '(i est la plus basse dans le 

 voisinage du point m, l'isotherme de soliditl cation doit être plus rap- 

 prochée du point 'M que l'isotherme liquide. A une température plus 

 élevée encore se produit un contact des deux surfaces dans le plan limite 

 C'B, en ■m^, et l'on voit apparaître ensuite une bande hétérogène dans 

 le voisinage de ce point. A partir de ce moment il y a donc deux ban- 

 des et par conséquent aussi deux champs de liquides et un champ de 

 cristaux mixtes. Puis vient une température où les deux bandes se 

 fusionnent en un point S; les deux surfaces '( se touchent en S, et eu 

 même temps elles s'entrecoupent. -Tai dessiné ces deux bandes dans la 

 tig. 14 ])our une température un peu plus basse que celle du point tS. 

 Un peu au-dessus de cette température les bandes hétérogènes ont 

 l'allure indiquée par les bandes 2; elles reposent d'une part sur .4 C, 

 d'autre part sur C/:>, et à des températures qui sont voisines de celle 

 du point S, elles sont fortement convexes vers ce point. Par élévation 

 poursuivie de la température l'une des bandes disparaît en C; le point 

 où disparaît l'autre bande dépend de cette circonstance, si c'est A ou 

 B qui a le plus haut point de fusion. 



Si l'on compare entr'elles les deux figures 8 et 14, on voit qu'elles 

 se ressemblent; dans toutes deux il y a des bandes hétérogènes qui se 

 fusionnent en un point par élévation de température, et qui se sépa- 

 rent de nouveau eu deux autres par une élévation ultérieure, l^es points 

 H et S ont également dans les deux figures une signification sembla- 

 ble; ils font connaître la composition de fontes ternaires qui peuvent 

 être en équilibre avec des cristaux mixtes de même composition. Et 

 pourtant, comme il résulte de la déduction de ces deux figures, la tem- 

 pérature de ces points n'est ni un maximum ni un minimum, comme 

 c'est le cas p. ex. pour la fonte M^ de la fig. 10, dont la température 

 de solidification est un maximum. 



Pour déduire les courbes de solidification de jn-emière espèce, nous 

 devons de nouveau considérer les isothermes de fusion et de solidifica- 

 tion dans le voisinage des points A, B, C, m, /m, et S. Si nous donnons 

 à ^ un point de fusion plus élevé qu'à B, nous trouvons que de cha- 

 cun des points A et C partent deux faisceaux de courbes de solidifica- 

 tion. De A aussi bien que de C un faisceau se dirige vers w, et un autre 

 vers œ,. Les quatre faisceaux sont limités par quatre courbes de 

 solidification, dont deux vont de A et C vers S et deux de S vers 

 m et m, . 



ARCHIVES NÉERLANDAISES, SEIUE H, TOME XI. 



32 



